530 COSMOS. 



M. Deville , le silicium est loin de nuire a la malleability de l'a- 

 luminium ainsi que le ferait le fer ou le cuivre. In & h;intillon 

 renfermant environ 10 pour cent de silicium, bien que se tra- 

 vaillant difflcilement, a pu etre employe a la confection de divers 

 objets. 



Aluminium et fer. De faibles quantites de fer communiquent a 

 l'aluininium la proprietc de cristalliser et detruisent sa malleabi- 

 lite. Le fer retarde le point de fusion de l'aluminium. Ainsi, nous 

 avons pu fondre de 1'aluminium pur sur de l'aluminium contenant 

 U a 5 pour cent de fer. 



Aluminium etzinc. 100 grammes de zincavec 10 d'aluminium 

 donnent un alliage cassant, ayant l'apparence du zinc, plus fu- 

 sible que l'aluminium, moins fusible que le zinc. 



Un alliage compose de 100 grammes de zinc avec 25 d'alumi- 

 nium, est a grain fin et serre, cassant, plus fusible que l'alumi- 

 nium, moins fusible que le zinc. 



L'alliage de 100 d'aluminium et de 50 de zinc ne parait pas ho- 

 mogene; chauffe sur une lame d'aluminium, il se separe en une 

 portion fusible etune portion qui ne fond pas avant l'aluminium. 



Ce sont les alliages d'alluminium et de zinc qui ont le mieux 

 reussi jusqu'ici pour les soudures; maiselles supportent dilTicile- 

 ment Taction du marteau. 



Aluminium et nickel. L'action du nickel sur rahuninium a 

 beaucoup d'analogie avec celle du fer; comme ce dernier metal, 

 le nickel produit avec l'aluminium des alliages cristallises; et em- 

 ploye avec management, il lui donne cerlaines qualites, telles que 

 la densite, l'elasticite, etc. 



Aluminium et etain. 100 parties d'aluminium et 3 parties d'e- 

 tain donnent un alliage aigre et cassant, un peu plus fusible que 

 l'aluminium. 



Si l'etain, meme en faible quantite, nuit aux qualites de 1'alu- 

 minium, ce dernier metal peut au contraire donner a l'etain la 

 durete et la tenacite qui lui manquent, pourvu qu'il n'y entre pas 

 dans une proportion trop considerable ; c'est ce que Ton obtient 

 avec 5 parties d'aluminium et 100 parties d'etain. 



De meme que les alliages de zinc, les alliages d'etain et d'alu- 

 minium peuvent etre employes a la soudure de ce metal, a cause 

 de la fusibilite et de la facilite avec laquelle ils prennent sur la 

 surface de'capee; mais ils ont le meme inconvenient que la sou- 

 dure a base de zinc , c'est-a-dire une consistence grasse et une 

 fragilite qui les fait rompre sous le marteau. 



